162 
lichtbräunlicher  oder  gelber  Farbe  auftritt  und  einigermassen  an 
Melilith  erinnert.  Die  Untersuchung  im  conv.  pol.  Licht  ergab 
keinen  Anhaltspunkt  zur  Bestimmung  dieses  Minerals,  da  die 
Bilder,  der  geringen  Dimensionen  des  Minerals  wegen,  ganz  ver- 
schwommen waren.  Die  langen  rechteckigen  Schnitte  desselben 
löschen  gerade  aus  und  zeigen  eine  Querabsonderung  und  Faser- 
ung parallel  der  kurzen  Seite  des  Rechtecks;  wenn  auch  eine 
genaue  optische  Untersuchung  nicht  möglich  war,  so  ist  doch 
die  Ähnlichkeit  mit  dem  im  Almandin  von  Aschaffenburg  vor- 
kommenden Mineral  eine  so  grosse,  dass  man  daraufhin  dieses 
ebenfalls  als  Melilith  bestimmen  kann ,  auch  stimmt  damit  die 
Löslichkeit,  das  Gelatiniren  mit  Säure  gut  überein. 
Möglicherweise  ist  dies  dasselbe  Mineral,  welches  Bourgeois 
beobachtete  (vgl.  Seite  3),  das  er  durch  Schmelzen  der  Mischung 
3CaO,  |A1203,  iFe203,  3Si02  erhielt.  Dieses  gelbe  Mineral 
bildet  die  Hauptmasse  der  Schmelze.  Als  letzter  Gemengtheil 
ist  noch  der  in  ziemlich  beträchtlicher  Menge  auftretende  Spinell, 
in  dunkelgrünen  ziemlich  grossen  Oktaedern  zwischen  den  Ge- 
mengtheilen  verstreut,  zu  nennen.  Er  findet  sich  auch  als  Ein- 
schluss  besonders  im  Anorthit  und  hier  oft  parallel  den  Flächen 
gelagert,  und  kann  man  sich  von  der  Apolarität  der  vier-  und 
dreieckigen  Durchschnitte  vollkommen  überzeugen. 
Eine  Glasmasse  ist  ebensowenig  wie  Magneteisen  nachweis- 
bar. Erwähnt  sei  noch,  dass  manche  Stellen  fast  ausschliesslich 
aus  Melilith  und  Pleonast  bestehen. 
3.  Grossular. 
Literatur. 
1862.  Des-Cloizeaux  :  1.  c.  pg.  543. 
1883.  L.  Bourgeois:  1.  c.  pg.  27. 
Des-Cloizeaux  schmolz  die  Mischung:  Si02  =  40,  A1203 
=  23  und  Ca  0  =  37  und  erhielt  palmenartige  Ausscheidungen 
eines  doppelbrechenden  Minerals  und  Glasmasse. 
Bourgeois  schmolz  die  Mischung  3  CaO,  A1203,  3  Si02 
und  erhielt  eine  krystallinische  Schmelze,  die  aus  einem  zwei- 
axigen  Mineral,  das  er  für  Monticellit  hält,  und  aus  Anorthit- 
leisten  besteht.  Die  Schmelze  gelatinirte  mit  Säuren  und  löste 
sich  leicht. 
